DE L’ARGENT. 
C. J’ai réduit l’argent en chauffant lentement, au bain-marie, jusqu’à 80°, 
dans un grand ballon en verre bouché, un mélange de solutions ammonia¬ 
cales d’azotate d’argent privé de fer, et d'un excès de sulfite d’ammonium 
et de sulfate cuivrique. Ainsi que je l’ai dit dans mes Nouvelles recherches 
sur les lois des proportions chimiques, la précipitation totale de l’argent 
s’effectue pendant le temps nécessaire à l’élévation de la température, 
pourvu que le liquide contienne, à l’état de sulfate cuivrique, deux molécules 
de cuivre pour une molécule d’argent et la quantité de sulfite d’ammonium 
nécessaire pour réduire tout le cuivre de l’état cuivrique à l’état cuivreux. 
En suspendant au sein de l’eau l’argent précipité dans ces conditions, on 
reconnaît qu’il manque d’homogénéité physique et qu’il est constitué par un 
mélange de métal très divisé noirâtre, de métal gris et de métal blanc. 
Ce mélange retient le cuivre à l’état de sulfate cuivrique avec presque 
autant de persistance que l’argent précipité à froid par le sulfite cuivreux 
ammoniacal. Son traitement pour le priver de cuivre, d’alumine, de chaux 
et de silice, est aussi laborieux que la purification de ce dernier. 
Quoique je sois parvenu à obtenir, par cette méthode, du métal pur, je ne 
la considère cependant pas comme pratique, et je me dispense d’entrer dans 
d’autres détails. 
D. J’ai abandonné pendant dix jours à la radiation solaire directe, un 
flacon bouché à l’émeri rempli de solution ammoniacale d’azotate d’argent, 
mêlée au préalable d'un excès de solution ammoniacale de sulfite d’ammo¬ 
nium et de sulfate cuivrique. Après m’être assuré, par un essai préalable, 
que tout l’argent était éliminé et déposé, j’ai décanté l’eau mère et j’ai pro¬ 
cédé au lavage du métal dans un plus petit flacon, en me servant, à cet effet, 
d’eau additionnée de 2 °/ 0 de son volume d’ammoniaque concentrée, saturée 
de sesqui-carbonate d’ammonium. Quoique l’argent fut cristallisé, d’un blanc 
grisâtre et très brillant, néanmoins il n’a pas cédé au dissolvant le cuivre 
avec la même facilité que le métal réduit à 70°. En renouvelant l’eau 
ammoniacale six fois par jour, il a fallu cinq jours pour l’enlèvement com¬ 
plet du sulfate cuivrique. Ce résultat étant atteint, le traitement à l’eau aci¬ 
dulée par l’acide sulfurique, suivi d’un lavage à l’eau pure, et le traitement 
Tome XL1X. 4 
